14ö Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. 



A. llarzgängc fehlen. Alle Markstrahlen einschichtig und ohne 

 TracheMen : Eibenhülzer [Taxus spec). 



B. Harzgänge sind in den Holzsträngen sowie in einzelnen mehrschich- 

 tigen Markstrahlen vorhanden, hi allen Markstrahlen wenigstens 

 an den Kanten Tracheiden: Holz der Douglastanne [Pseudotsuga 

 Douglasü Carr.). 



1) Ttauneiiliolz. 



Die gemeine Tanne oder Weisstanne, Ahies pectinafa BC.^ ist von 

 den Pyrenäen bis nach Kleinasion und vom Südrande des Harzes bis 

 nach Sicilien verbreitet, auch west- und nordwärts dieses Geliietes noch 

 mit Erfolg angepflanzt. 



Holz gelblichweiss , oft mit rötblichem Tone, namentlich in den 

 scharf hervortretenden Spätholzzonen. Normal ohne Harzausscheidung 

 und (im gesunden Zustande) ohne gefärbten Kern. Weich, leicht, sehr 

 leicht- und glattspaltig , sehr elastisch, wenig biegsam, massig schwin- 

 dend, von mittlerer Dauer'). Specifisches Trockengewicht im Durch- 

 schnitt ganzer Bestände 0,45 bis 0,48 2). 



Mikroskopischer Charakter: Ohne Harzgänge. Strangparen- 

 chym sehr spärlich, nur an der Aussengrenze des Spätholzes. Mark- 

 strahlen (vgl. Fig. i 9 u. 20) typisch einschichtig , nur aus Parenchym- 

 zellen bestehend, eine bis vierzig (häufig über 10) Zellreihen hoch. 

 Holzstrang-Tracheiden gegen jede angrenzende Markstrahlzelle mit je 

 einem bis mehreren, rundlichen Wandtüpfeln, diese im Frühholze in nur 

 geringem Grade, im Spätholze sehr deutlich als Hoftüpfel ausgebildet, 

 hier mit enger, dort mit viel breiterer, schief gestellter Tüpfelpore. Die 

 entsprechenden (»correspondirenden«) der zahlreichen Wandtüpfel der 

 Markstrahlzellen jenen an Grösse gleich. \w einzelnen Markstrahlzellen 

 ab und zu Krystalle von Calciumuxalat, zuweilen auch gelblicher bis 

 rothbrauner I nhalt . 



A'ielseitig verwendetes Bau- und Werkholz. 



Das Holz anderer Tannenarten, so z. B. das der im Kaukasus heinn- 

 schen Nordmanns-Tanne, Ahies Nordmanniana SjMch, der sil »irischen 



i) Die Angaijen über die technischen Eigenschaften unserer einheimischen 

 Nutzhölzer und — sofern nicht andere Quellen genannt sind — auch über das speci- 

 fische Lufttrockengewicht stammen aus Hempel u. Wilhelm, Die Bäume und 

 Straucher des Waldes, Wien und Olmütz, -1889—1899. 



2 Roh. II artig, das Holz der deutschen Nadelwaldbaume, iSSö, p. 29 u. 94. 



